( 749) 

 de Bunsen à travers une dissolution contenant 5oo grammes de sulfate j)ur 

 de cuivre. On couvre ainsi successivement huit lames de platine de 5 cen- 

 timètres de largeur et de 7 centimètres de hauteur. Chaque lame est cou- 

 verte sur les deux faces. On trouve sur les cinq premières lames des 

 octaèdres réguliers et des cubo-octaèdres semblables aux cristaux de cui- 

 vre natif. 



» Sur la quatrième, les cristaux octaèdres sont groupés comme dans le 

 cuivre natif de Sibérie. Les mêmes cristaux sont encore plus petits et plus 

 serrés sur la cinquième et sur la sixième lame; enfin on est obligé de mettre 

 entre deux verres, les deux derniers dépôts formés dans une dissolution 

 affaiblie et de les observer au microscope. On reconnaît que les cristaux 

 très-petits sont encore des octaèdres et des cubo-octaèdres. 



» Après le huitième dépôt, la dissolution tout à fait incolore ne ren- 

 ferme plus de métal. 



)) L'aspect, la cristallisation, la couleur^ tout est semblable dans ces huit 

 dépôts. Le courant électrique, qui a décomposé tout le sulfate de cuivre, 

 n'en a précipité qu'un seul métal. Déjà cette expérience permettrait d'ad- 

 mettre qu'il n'y a qu'un seul métal dans le sulfate de cuivre pur, en un 

 mot que le cuivre est un corps simple. On continue l'examen des pro- 

 duits. 



» On dissout chaque dépôt dans l'acide azotique pur étendu. On chasse 

 l'excès d'acide par une chaleur modérée, et l'on fait cristalliser les huit disso* 

 lutions. Dans les cristaux obtenus, on aperçoit quelques prismes quadran- 

 gulaires à base oblique ; mais tous les cristaux, qui ont d'ailleurs la même 

 couleur, ne sont pas bien terminés. La déliquescence de ce sel nous empèch^ 

 de nous y arrêter. On transforme l'azotate en partie en sulfate, en partie en 

 acétate. 



» Chacune des huit dissolutions de sulfate ne dépose que des prismes 

 bi-obliques à base parallélogrammique, plus ou moins modifiés. Il est ar- 

 rivé plusieurs fois que les cristaux n'avaient pas exactement cette forme. 

 Ainsi on a obtenu des prismes cannelés; mais ces cristaux étant redissous, 

 donnaient la forme connue. 



» L'acétate ne fournit que des prismes obliques à base rhombe, d'un 

 vert foncé, peu efflorescents. 



» Deuxième expérience. — Dans une expérience tout à fait pareille à la 

 première, on décompose par le courant de trois éléments le même poids 

 5oo grammes de sulfate pur de cuivre, dissous dans 4 litres d'çau; après " 

 les premières précipitations, on prend quatre, cinq et sept éléments. 



